32       J-  Königsberger  u.  0.  Reichenheiin,  Die  Elektrizitätsleitung 
ein  kleiner  Teil  des  untersuchten  Stabes  aus  leitendem  Ma- 
terial besteht,  so  ist  wahrscheinlich  die  Leitfähigkeit  der 
undurchsichtigen  Stellen  sehr  viel  größer,  die  der  durch- 
sichtigen Stellen  sehr  klein. 
Reines  durchsichtiges  Sn02  is t  j  e d enf alls  als 
Nichtleiter  zu  betrachten. 
Molybdänglanz. 
Fundort :  Okanogan  County,  Washington.  Die  Unter- 
suchung des  Leitvermögens  dieses  Minerals  bietet  sowohl  in 
der  Blätterrichtung  wie  in  der  dazu  senkrechten  Richtung 
Schwierigkeiten.  Senkrecht  zu  der  Blätterrichtung  ist  es  bei 
dem  untersuchten  Material  überhaupt  unmöglich,  direkt  durch 
Messung  den  richtigen  Widerstand  festzustellen,  denn  die 
überall  zwischen  den  Blättern  eingelagerten  Schichten  des 
hellen  nichtleitenden  Chlorits  erhöhen  den  Widerstand  um 
ein  beträchtliches;  man  kann  nur  aus  dem  Temperatur- 
koeffizienten einen  ungefähren  Schluß  auf  die  Größe  des  Leit- 
vermögens ziehen  (siehe  Folgerungen). 
Stab  II  Hauptachse;  der  Widerstand  hängt  von  der 
Kraft  ab,  mit  der  die  Elektroden  angepreßt  werden ;  der  Grund 
hierfür  sind  wohl  die  Chloriteinlagerungen ;  von  einem  gewissen 
Druck  an  bleibt  der  Widerstand  konstant. 
t 
W  (direkt  gem.) 
17 
3,06 
47,5 
1,80 
71 
1,25 
98 
1,01 
120 
0,85 
140 
0,73 
Der  Widerstand  eines  Stabes  (Länge  3,74  mm  Quer- 
schnitt 10,74  mm2)  betrug  bei  13^ 0  2,96,  daraus  berechnet  sich 
der  Widerstand  eines  cm3  gleich  5,55. 
Eine  elektromotorische  Gegenkraft  war  nicht  vorhanden ; 
die  Leitung  istkeine  elektrolytische.  Die  Reduktion 
zu  metallischem  Molybdän  durch  Aufstellen  eines  Zinkstückes 
in  verdünnter  Salzsäure  auf  den  Molybdänglanz  ist  nicht,  wie 
